— 205 — 



La temperatura di solidificazione del composto è 615°: esso forma con 

 il tellururo un miscuglio eutettico che ha la composizione di circa 3 % mol. 

 Bi 2 S 3 e solidifica a 570° ; con il solfuro forma un miscuglio eutettico che 

 ha una composizione ed una temperatura di solidificazione assai prossima 

 alla propria. L'eutettico composto-tellururo si estende all' incirca fino ai 

 componenti. L'eutettico composto-solfuro si estende dal composto verso il 

 solfuro; nell'ultimo tratto lo studio del sistema non fu compiuto per la 

 scomposizione del solfuro nelle miscele; è tuttavia presumibile dalle durate 

 dell'arresto eutettico che questi si approssimi assai al solfuro. 



Nessun'altra variazione termica si osservò nel raffreddamento fino a 200° 

 sì da presupporre un qualche fenomeno in seno alla massa solidificata, come 

 ad esempio trasformazioni, scomposizione o formazione di altro composto. 



Le ricerche micrografiche fatte sulle masse solidificate confermano quanto 

 risulta dalle ricerche termiche ed è stato sopra esposto. 



1 masselli non si prestano molto bene ad essere levigati, perchè assai 

 teneri e facilmente sfaldabili : caratteristica questa comune anche ai minerali 

 naturali. L'intacco fu eseguito con soluzioni di cloruro ferrico in acido 

 cloridrico aumentandone le concentrazione con l'aumento in contenuto di 

 solfuro nelle miscele. 



L'aspetto delle leghe così intaccate è assai evidente anche ad occhio 

 nudo o con piccolo ingrandimento con lente. L'ingrandimento delle micro- 

 grafie a luce riflessa di cui è dato l'aspetto fotografico nella tavola finale 

 è di 70 diametri per la micrografia del composto, di 35 diametri per le 

 rimanenti. 



La micrografia della miscela a 50% mol. ha un aspetto omogeneo di 

 cristalli di Bi 2 Te 3 . Bi 2 S 3 . Nelle micrografie a 10, 33.33,45 mol. Bi 2 S 3 

 si nota il deposito primario del composto accanto al deposito eutettico com- 

 posto-tellururo. Le micrografie a 60, 85 % mol. Bi 2 S 3 mostrano il deposito 

 primario del solfuro, e il deposito eutettico composto-solfuro. 



Conclusioni. 



Le ricerche termiche e micrografiche sulle miscele di tellururo e di 

 solfuro mostrano che tra il tellururo Bi 2 Te 3 ed il solfuro Bi 2 S 3 non si 

 hanno rapporti di isomorfismo, ma formazione di un composto Bi 2 Te 3 . Bi 2 S 3 : 

 pure tra questo composto ed i componenti non esistono rapporti di isomorfismo. 

 Nelle condizioni di esperienza seguite non si ha alcun accenno a formazione 

 di un composto 2 Bi 2 Te 3 . Bi 2 S 3 o di cristalli misti in genere, che si possa 

 presumere dello stesso tipo delle tetradimiti naturali. 



